## Hubungan Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton dengan Serat Bambu dari Tusuk Gigi Sebagai Bahan Tambah
M. Nuklirullah 1 , Haerul Pathoni 2 , Ayu Wanda 3 1,2 Dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi
3 Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi Email : nuklirullah@unja.ac.id
Diterima redaksi: 15 September 2021 | Selesai revisi: 23 Januari 2022 | Diterbitkan online : 30 April 2022

## ABSTRAK
Rendahnya  nilai  kuat  tarik  beton  merupakan  kelemahan  terbesar  yang  dapat  mengakibatkan konstruksi mudah retak jika mendapatkan tegangan tarik. Salah satu jenis penelitian dalam upaya memperbaiki  kelemahan  beton  yaitu  dengan  cara  menambahkan  serat  dengan  harapan  bisa memaksimalkan nilai kuat tarik beton. Penggunaan serat pada penelitian ini yaitu serat bambu. Untuk menjamin  keseragaman  bentuk  dan  ukuran  serat  maka  digunakan  serat  bambu  yang  telah  diolah dalam  bentuk  tusuk  gigi.  Tusuk  gigi  yang  digunakan  berdiameter  1,5  mm  dan  panjang  25mm. Penelitian ini menggunakan beberapa persentase serat yaitu 0,5%; 1,0%; 1,5% dan 2,0% terhadap volume beton. Pengujian yang dilakukan ialah uji slump, kuat tekan dan kuat tarik belah. Uji kuat tekan  dan  kuat  tarik  belah  dilaksanakan  ketika  beton  berumur  28  hari.  Hasil  penelitian  ini menampilkan bahwa beton mencapai kuat tekan maksimum pada persentase serat 1,0% sebesar 34,90 MPa dengan kenaikan sebesar 31,20% dari beton normal dan nilai kuat tarik belah mencapai nilai maksimum pada persentase serat 0,5% sebesar 4,01 MPa dengan kenaikan sebesar 22,76% daripada beton normal. Hubungan empiris kuat tekan dan kuat tarik belah pada variasi serat 0,5%; 1,0%; 1,5% dan 2,0% adalah 0,76√fc’; 0,51√fc’; 0,54√fc’ dan 0,54√fc’.
Kata kunci : Beton, bambu, tusuk gigi, kuat tekan, kuat tarik belah

## ABSTRACT
The  low  value  of  the  tensile  strength  of  concrete  is  the  biggest  weakness  that  can  cause  the construction to crack easily if it is subjected to tensile stress. One type of research in an effort to improve the weakness of concrete is by adding fiber which is expected to increase the tensile strength of the concrete. In this study, the fiber used is bamboo fiber. To ensure uniformity in the shape and size of the fibers, bamboo fibers that have been processed in the form of toothpicks are used. The toothpicks used are 1.5 mm in diameter and 25mm long. This study uses several percentages of fiber, namely 0.5%; 1.0%; 1.5% and 2.0% by volume of concrete. The test carried out is the slump test, compressive strength and split tensile strength The compressive strength and split tensile strength tests  were  tested  when  the  concrete  was  28  days  old.  The  results  of  this  study  indicate  that  the concrete reaches a maximum compressive strength at a fiber percentage of 1.0% of 34.90 MPa with an increase of 31.20% from normal concrete and the split tensile strength value reaches a maximum value at a percentage of 0.5% fiber of 4, 01 MPa with an increase of 22.76% than normal concrete. The empirical relationship between compressive strength and split tensile strength at fiber variation is 0.5%; 1.0%; 1.5% and 2.0% is 0.76√fc '; 0.51√fc '; 0.54√fc 'and 0.54√fc'.
Keywords : Concrete, bamboo, toothpicks, compressive strength, split tensile strength )

## 1. Pendahuluan
Kuat  tekan  beton  dapat  didefinisikan beban  tekan  aksial  yang  ditahan  benda  uji beton  silinder  sampai  terjadi  kerusakan dinyatakan  dengan  cara  membagi  nilai beban  maksimum  yang  mampu  ditahan selama  pengujian  terhadap  luas  benda  uji [1]. Kuat tekan beton mengidentifikasi mutu beton. Setiap peningkatan kuat tekan hanya diiringi  dengan  kenaikan  kuat  tarik  yang relative   kecil.  Nilai  kekuatan  tarik   berada antara  9%  -  15%  dari  kuat  tekan  [2].  Nilai kekuatan tarik beton yang rendah merupakan kelemahan terbesar yang dapat menghasilkan  konstruksi  mudah  retak  jika mendapatkan tegangan tarik.
Saat  ini  baja  tulangan  digunakan  untuk menahan  kekuatan  tarik  tetapi  belum memberikan  hasil  yang  sangat  memuaskan karena  masih  sering  ditemukan  keretakan halus pada beton.
Berbagai  penelitian  telah  dilakukan dalam upaya memperbaiki kelemahan beton, tidak terkecuali dengan menambahkan serat. Ide  dasar  tentang  penambahan  serat  yaitu untuk  memasang  tulangan  dalam  bentuk serat  pada    beton  yang  disebarkan  secara random untuk mencegah terjadinya keretakan akibat pembebanan. Serat bambu memiliki serat sklerenkim di batangnya yang menyebabkan  bambu  memiliki  kekuatan sebagai bahan bangunan. Selain itu, bambu juga memiliki kekuatan tarik yang lumayan besar  hingga  beberapa  macam  bambu kekuatan  tariknya  mampu  melampaui kekuatan  tarik  baja  dan  mempunyai elastisitas yang relatif tinggi [3]. Oleh karena itu  dalam  penelitian  ini  serat  yang  dipakai adalah  serat  bambu.  Kerja  serat  sangat efektif  ketika  ditempatkan  dalam  sejajar, tidak tumpang tindih dan seragam sehingga mampu  meningkatkan  perilaku  terhadap keruntuhan  beton  [3].  Untuk  memastikan keseragaman dalam bentuk dan ukuran serat, penelitian  ini  menggunakan  bambu  yang telah  diolah  menjadi  tusuk  gigi.  Penelitian
ini meliputi uji kuat tekan dan uji kuat tarik belah pada beton dengan variasi serat tusuk gigi bambu.

## 2. Tinjauan Pustaka
Beton  serat  adalah  jenis  beton  yang terdiri  dari  semen,  agregat  halus,  agregat kasar,  dan  sisa  serat  [4]. Beton  serat merupakan bahan komposit yang mengandung  serat  dalam  campuran  beton yang  didistribusikan  secara  acak  sehingga sifat-sifatnya akan tergantung pada efisiensi penerimaan  tegangan  antara  matriks  dan serat  yang  sebagian  besar  dipengaruhi  oleh jenis  serat,  ukuran  serat,  kandungan  serat dan teknik dispersi  serat, pencampuran dan pemadatan,  ukuran  dan  bentuk  agregat  [5]. Serat pada beton berfungsi untuk mengurangi  potensi  terjadinya  keretakan sehingga  beton  serat  menjadi  lebih  daktail dibandingkan beton konvensional 6 . Penambahan  serat  pada  beton  bertujuan untuk  meningkatkan  kekuatan  tarik  beton karena  kekuatan  tarik  beton  sangat  rendah. Kekuatan  tarik  yang  rendah  menghasilkan retak  beton  dengan  mudah,  sehingga memengaruhi  ketahanan  beton.  Dengan adanya penambahan serat, ternyata ketahanan  beton  terhadap  retak  meningkat [7].
Bambu  merupakan  sejenis  tanaman rumput yang memiliki rongga dan ruas pada batangnya.  Bambu  adalah  tanaman  yang termasuk  ordo  Bambooiae.  Bambu  tumbuh relatif cepat dan bisa dipanen ketika berusia 3  tahun.  Pada  masa  pertumbuhan,  bambu dapat tumbuh 5 cm per jam atau sekitar 120 cm  per  hari.  Usia  panen  yang  relatif  cepat memunculkan  harapan  bahwa  penggunaan bambu guna memenuhi berbagai kebutuhan dapat  terpenuhi.  Bambu  memiliki  berbagai manfaat,  salah  satunya  ialah  sebagai material  konstruksi.  Bambu  sangat  cocok sebagai material konstruksi karena memiliki struktur  yang  kuat,  ringan  dan  fleksibel. Selain  itu,  bambu  juga  memiliki  kekuatan
tarik  yang  kuat  Bahkan  beberapa  jenis bambu  memiliki  kekuatan  tarik  yang  lebih besar  dari  baja  dan  elastisitas  yang  cukup tinggi [3].
Kualitas  bambu  memungkinkan  untuk dimanfaatkan  sebagai  bahan  serat  beton. Serat  meningkatkan  karakteristik  beton dengan mengurangi ruang antara serat dalam campuran beton. Hal ini menyebabkan beton menjadi  lebih  efektif  dalam  membatasi ukuran retakan dan mencegah pertumbuhannya. Ketika digunakan bersama dengan media lain, kerja serat sangat efektif. Pekerjaan  serat  sangat  efektif  bila  disusun berjajar,  berjarak  seragam,  dan  tidak tumpang tindih, untuk meningkatkan perilaku  keruntuhan  beton  [3]. Untuk memastikan keseragaman dalam bentuk dan ukuran  beton,  penelitian  ini  menggunakan bambu yang telah diolah menjadi tusuk gigi.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini memakai metode eksperimental yaitu melaksanakan pengujian di laboratorium dengan membuat benda uji untuk menentukan pengaruh serat bambu  sebagai  tambahan  untuk  kekuatan tekan  dan  kekuatan  tarik  belah.  Kekuatan tekan beton yang  direncanakan  ialah f’c = 25  MPa.  Serat  bambu  yang  dipakai  berupa tusuk  gigi  sepanjang  25  mm  dan  diameter 1,5  mm  dengan  persentase  serat  tusuk  gigi bambu terhadap volume beton adalah 0,5%; 1,0%; 1,5% dan 2,0%. Campuran beton juga ditambahkan superplasticizer berupa Sikament  NN  sebanyak  1,0%  dari  jumlah semen  untuk  meningkatkan  workabilitas. Penelitian ini memakai 15 benda uji pada uji kuat  tekan  dan  15  buah  pada  uji  kuat  tarik belah dan diuji saat beton berumur 28 hari Tahapan  pada  penelitian  ini  terdapat pada Gambar 1.
Gambar 1. Diagram alir tahapan penelitian
4. Hasil Dan Pembahasan
4.1. Pengujian Agregat Halus
Agregat halus harus memenuhi standar yang  ada  agar  bisa  dipakai  sebagai  bahan
beton.  Hasil  pengujian  yang  dibandingkan dengan standarnya dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Uji Agregat Halus
No. Pengujian Persyaratan Standar Hasil Pengujian Keterangan 1. Berat jenis 2,4 – 2,9 SNI 8321:2016 2,56 Memenuhi 2. Penyerapan < 5 % 1,68 % Memenuhi 3. Berat isi 0,4 – 1,9 g/cm 3 1,545 g/cm 3 Memenuhi 4. Modulus Kehalusan 2,3 – 3,1 2,8 Memenuhi Sumber: Hasil Analisa, 2021 4.2. Pengujian Agregat Kasar Agregat kasar harus memenuhi standar yang  ada  agar  dapat  digunakan  sebagai bahan beton. Hasil pengujian yang
dibandingkan  dengan  standarnya  dapat dilihat pada Tabel 2 .
Tabel 2. Hasil Uji Agregat Kasar
No. Pengujian Persyaratan Standar Hasil Pengujian Keterangan 1. Berat jenis 2,5 – 2,7 SNI 8321:2016 2,66 Memenuhi 2. Penyerapan < 3 % 1,325 % Memenuhi 3. Berat isi 1,2 – 2,8 g/cm 3 1,428 g/cm 3 Memenuhi 4. Pengujian Abrasi < 40 % SNI 2417:2008 17,36 % Memenuhi Sumber: Hasil Analisa, 2021 4.3. Pengujian Tusuk Gigi
Pengujian  yang  dilakukan  pada  tusuk gigi  ialah  pengujian  berat  jenis  dan penyerapan  dan  pengujian  berat  isi. Berdasarkan  hasil  pengujian  didapat  nilai rata-rata penyerapan air pada tusuk gigi ialah sebesar 25,867%, isi lepas tusuk gigi seberat 0,2915  g/cm 3 dan  isi  padat  seberat  0,348 g/cm 3 .
4.4. Perencanaan Campuran Beton
Perencanaan campuran beton ini dilakukan  berdasarkan  SNI  7656:2012  dan SNI  2847:2013.  Proporsi  campuran  beton per 1 m 3 dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Proposi campuran beton per 1 m 3 Persentase serat Agregat Kasar Agregat Halus Air Semen Sikament NN Tusuk gigi 0 % 898,212 kg 824,27 kg 205 kg 417,52 kg 4,1752 kg - 0,5 % 1,74 kg 1,0 % 3,48 kg 1,5 % 5,22 kg 2,0 % 6,96 kg Sumber: Hasil Analisa, 2021
4.5. Nilai Slump dan Workability
Nilai  slump  menunjukikan workability beton.  Nilai  slump  berhubungan  pada tingkat  keplastisan  beton  segar,  jika  beton semakin  plastis  maka  pengerjaannya  pun semakin mudah 9 . Pengujian
slump
dilakukan  pada  setiap  camparan  adukan beton.
Berdasakan pengujian yang dilakukan  didapatkan  nilai  slump  seperti pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Pengujian Slump Persentase Serat Nilai slump (cm) 0 % 12 0,5 % 10 1,0 % 9,5 1,5 % 9 2,0 % 8 Sumber: Hasil Analisa, 2021
Hasil  pengujian  slump  memperlihatkan bahwa  penambahan  sangat  berpengaruh pada  workabilitas  beton.  Nilai  uji  slump menurun  setiap  penambahan  serat,  hal  ini menunjukkan  bahwa  workabilitas  beton menurun seiring bertambahnya jumlah serat.
Penurunan  ini  diakibatkan  oleh  penyerapan air  yang  dilakukan  oleh  serat  cukup  besar. Hubungan  antara  nilai  slump  terhadap persentase serat dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Hubungan Slump dan Variasi Persentase Serat
Sumber: Hasil Analisa, 2021 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% Sl u m p Variasi Kadar Serat Pengujian Slump

## 4.6. Pengujian Kuat Tekan
Hasil pengujian kuat tekan terdapat pada Tabel  5. Mutu beton  dinyatakan memenuhi syarat apabila rata-rata dari 3 hasil pengujian berturut memiliki nilai lebih besar atau sama dengan  mutu  yang  direncanakan  dan  tidak ada  hasil  uji  kuat  tekan  yang  bernilai  3,5 MPa  lebih  rendah  dari  mutu  rencana 8 . Berdasarkan aturan tersebut, maka data kuat tekan  yang  tercantum  pada  Tabel  5 dinyatakan memenuhi persyaratan.
Berdasarkan  Tabel  5,  diperoleh  jika rata-rata nilai kuat tekan pada beton normal adalah  26,60  MPa  dan  kuat  tekan  rata-rata pada  masing-masing  campuran  dengan persentas serat 0,5%; 1,0%; 1,5% dan 2,0% adalah  27,78  MPa;  34,90  MPa;  29,84  MPa dan 28,88 MPa. Hasil pengujian menampilkan  kuat  tekan  beton  dengan tambahan serat tusuk gigi bambu lebih tinggi daripada beton normal.
Tabel 5. Hasil Uji Kuat Tekan Kode Benda Uji Kuat Tekan kN MPa Rata-rata (MPa) BN 498,48 28,22 26,60 407,40 23,07 503,76 28,52 BS 0,5 544,56 30,83 27,78 482,40 27,31 444,84 25,19 BS 1,0 587,16 33,24 34,90 630,36 35,69 631,92 35,78 BS 1,5 509,40 28,84 29,84 563,64 31,91 507,96 28,76 BS 2,0 601,92 34,08 28,88 467,76 26,48 460,80 26,09 Sumber: Hasil Analisa, 2021
Penambahan  serat  tusuk  gigi  bambu menyebabkan kenaikan kuat tekan rata-rata pada setiap campuran 0,5%; 1,0%; 1,5% dan 2,0%  sebesar  4,44%;  31,20%;  12,18%  dan 8,57%  lebih  tinggi  dibandingkan  beton normal.  Kekuatan  tekan  tertinggi  dicapai pada  persentase  serat  1,0%  yaitu  sebesar 31,20%  dari  kuat  tekan  beton  normal. Berdasarkan  hasil  pengujian,  persentase serat  tusuk  gigi  bambu  1,0%  merupakan
kadar  serat  tusuk  gigi  bambu  paling optimum  untuk  meningkatkan  kuat  tekan. Kenaikan  pada  nilai  kuat  tekan  beton diakibatkan  oleh  kemampuan  serat  tusuk gigi  bambu  dalam  melawan  retakan  yang terjadi  akibat  beban  lebih  baik  daripada beton  normal.  Grafik  sebaran  nilai  kuat tekan terhadap persentase serat dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Sebaran kuat tekan terhadap persentase serat
Sumber: Hasil Analisa, 2021
4.7. Pengujian Kuat Tarik Belah Hasil pengujian kuat tarik belah dapat dilihat pada Tabel 6 .
Tabel 6. Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton
Sumber:Hasil Analisa, 2021 Berdasarkan Tabel  6 ,  diketahui  bahwa rata-rata  nilai  kuat  tarik  belah  pada  beton normal adalah 3,27 MPa dan nilai kuat tarik belah  pada  setiap  campuran  dengan persentase serat 0,5%; 1,0%; 1,5% dan 2,0% adalah 4,01 MPa; 3,03 MPa; 2,96 MPa dan 2,91  MPa.  Hasil  pengujian  menunjukkan bahwa  kuat  tarik  belah  naik  pada  beton
dengan  persentase  0,5%  kemudian  turun pada persentase 1,0%; 1,5% dan 2,0%.
Kekuatan  tarik  belah  hanya  naik  pada persentase  serat  0,5%  yaitu  sebanyak 22,76%  dari  kuat  tarik  belah  beton  normal dan setelahnya menurun hingga lebih rendah daripada beton normal. Kenaikan kuat Tarik belah  pada  beton  dengan  persentase  serat
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% K u at Tek am Variasi Kadar Serat Hasil Uji Kuat Tekan Kode
Kuat Tarik Belah kN MPa Rata-Rata (MPa) BN 215.80 3.05 3.27 241.40 3.42 235.80 3.34 BS 0,5 275.70 3.25 4.01 281.60 3.48 293.40 3.30 BS 1,0 215.80 3.05 3.03 208.20 2.95 218.50 3.09 BS 1,5 200.80 2.84 2,96 206.80 2.93 218.90 3.10 BS 2,0 199.90 2.83 2.91 221.50 3.14 195.60 2.77
0,5%  menunjukkan  bahwa  pada  persentase tersebut serat lebih mampu menahan retakan akibat beban tarik yang dialami beton.
Gambar 4. Sebaran Nilai Kuat Tarik Belah Terhadap Persentase Serat
Sumber: Hasil Analisa, 2021
Penurunan  nilai  kuat  tarik  belah  pada beton  dengan  persentase  serat  1,0%;  1,5% dan  2,0%  terjadi  akibat  semakin  besar persentase serat yang dicampurkan mengakibatkan turunnya workabilitas campuran beton yang mengakibatkan sulitnya  pemadatan  beton.  Rongga  akan terbentuk  didalam  campuran  beton  yang tidak terpadatkan secara sempurna sehingga
beton menjadi kurang padat dan mengakibatkan  turunnya  nilai  kuat  tarik belah.  Beton  yang  kurang  padat  juga menyebabkan lemahnya ikatan antara beton dan serat dalam menahan beban akibat tarik. Grafik  sebaran  nilai  kuat  tarik  belah terhadap  persentase  serat  terdapat  pada Gambar 4.

## 4.8. Hubungan  Kuat  Tekan  dan  Kuat
Tarik Belah pada Gambar  5 terdapat  sebaran  nilai kuat tekan dan kuat tarik belah menunjukkan nilai  kuat  tekan  dan  kuat  tarik  belah  tidak mencapai  nilai  maksimum  pada  persentase serat yang sama dan kenaikan pada nilai kuat tekan  pada  persentase  serat  tertentu  tidak selalu  diiringi  dengan  kenaikan  nilai  kuat tarik belah dan begitu pula sebaliknya. Kuat tekan mencapai nilai maksimal di persentase 1,0%  dan  kuat  tarik  belah  di  persentase 0,5%.
Penelitian  terdahulu  mengenai  beton serat bambu yang dilakukan oleh Suhardiman (2011) menampilkan kuat tekan maksimal  dicapai  pada  beton  dengan persentase  serat  1,0%  dengan  kenaikan
kenaikan sebesar 17,85% dari beton normal dan kuat tarik belah maksimal dicapai pada beton dengan persentase serat 1,5% dengan kenaikan sebesar 30,58% dari beton normal [10].  Penelitian  beton  serat  bambu  juga dilakukan oleh Brindha (2017) dengan hasil kuat tekan maksimum pada persentase serat 1,0%  dengan  kenaikan  sebesar  65%  dari beton normal dan kuat tarik belah pada 1,5% dengan  kenaikan  sebesar  37,91%  daripada beton normal [5]. Penelitian yang dilakukan oleh Suhardiman dan Brindha juga menunjukkan  bahwa  kenaikan  pada  nilai kuat  tekan  pada  persentase  serat  tertentu tidak  selalu  diiringi  dengan  kenaikan  nilai kuat tarik belah dan begitu pula sebaliknya.
0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% K u at Tar ik B e lah Variasi Kadar Serat Kuat Tarik Belah
Gambar 5. Sebaran Kuat Tarik Belah dan Kuat Tekan
Sumber: Hasil Analisa, 2021
Menurut  (Neville,  2011),  koefisien dapat  menunjukkan  hubungan  kuat  tekan dan  kuat  tarik  belah.  Hubungan  kuat  tekan (fc’) dan kuat tarik belah (fct) secara empiris dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:
𝑓𝑐𝑡 = 𝑘√𝑓𝑐′
Keterangan: fct = Kuat tarik belah (MPa) k = Koefisien perbandingan fc’ = Kuat tekan (MPa)
Persamaan  untuk  menghitung  kuat  tarik belah berdasarkan kuat  tekan dirangkum  di Tabel 7. Tabel 7. Persamaan Kuat Tarik Belah Persentase Serat Persamaan Kuat Tarik Belah 0 % 0,63√fc’ 0,5 % 0,76√fc’ 1,0 % 0,51√fc’ 1,5 % 0,54√fc’ 2,0 % 0,54√fc’ Sumber: Hasil Analisa, 2021
5. Kesimpulan Dan Saran 5.1. Kesimpulan
Kesimpulan  berikut  diambil  dari  temuan penelitian:
1. Kuat  tekan  beton  standar  adalah  26,60 MPa,  sedangkan  beton  dengan  variasi serat  tusuk  gigi  bambu  0,5%,  1,0%, 1,5%,  dan  2,0%  mempunyai  kuat sebesar  27,78  MPa,  34,90  MPa,  29,84 MPa, dan 28,88 MPa.  Kuat  tarik  belah
beton biasa adalah 3,27 MPa, sedangkan beton yang mengandung berbagai serat tusuk  gigi  bambu  dengan  persentase serat  0,5%,  1,0%,  1,5%,  dan  2,0  % mempunyai kuat tarik belah 4,01 MPa, 3,03  MPa,  2,96  MPa,  dan  2,91  MPa, masing-masing.
2. Dimasukkannya  serat  tusuk  gigi  bambu meningkatkan  rata-rata  kuat  tekan masing-masing  kombinasi  sebesar  0,5
0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 K u at Tar ik B e lah Kuat Tekan Sebaran Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah
persen; 1,0%; 1,5%, dan 2,0%, masing- masing,  dibandingkan  dengan  beton biasa.  Peningkatan  kuat  tekan  beton disebabkan oleh kemampuan serat tusuk gigi bambu untuk menahan retak akibat beban lebih baik daripada beton standar.
3. Kuat  tarik  belah  hanya  meningkat sebesar  0,5%  serat,  atau  22,76  %  dari kuat  tarik  belah  beton  biasa  dan setelahnya menurun hingga lebih rendah daripada  beton  normal.  Penurunan  nilai kuat  tarik  belah  pada  persentase  serat 1,0%;  1,5%  dan  2,0%  terjadi  akibat semakin  besar  persentase  serat  yang dicampurkan  mengakibatkan  turunnya workabilitas  campuran  beton  yang mengakibatkan sulitnya pemadatan beton.  Rongga  akan  terbentuk  didalam campuran  beton  yang  tidak  terpadatkan secara sempurna sehingga beton menjadi kurang padat dan mengakibatkan turunnya  nilai  kuat  tarik  belah.  Beton yang  kurang  padat  juga  menyebabkan lemahnya  ikatan  antara  beton  dan  serat dalam menahan beban akibat tarik.
4. Hubungan  empiris  kuat  tarik  belah secara empiris terhadap kuat tekan pada masing-masing campuran dengan variasi serat  tusuk  gigi  bambu  0,5%;  1,0%;
1,5%  dan  2,0%  adalah  0,76;  0,51;  0,54 dan  0,54  maka  nilai  kuat  tarik  belah beton  berdasarkan  nilai  kuat  tekannya berpersentase  serat    0,5%;  1,0%;  1,5% dan  2,0%  adalah  0,76√fc’;  0,51√fc’; 0,54√fc’;  dan  0,54√fc’untuk  setiap campuran dengan.

## 5.2. Saran
Terdapat beberapa saran untuk menghasilkan penelitian yang semakin baik, yaitu:
1. Perlu  dilakukan  penelitian  beton  serat tusuk  gigi  bambu  dengan  ukuran  serat yang lebih beragam.
2. Perlu  dilakukan  penelitian  beton  serat tusuk  gigi  bambu  dengan  persentase serat yang lebih beragam.
3. Perlu  dilakukan  penelitian  beton  serat tusuk  gigi  bambu  dengan admixture jenis lain.

## Daftar Pustaka
[1] SNI. Cara Uji Kuat Tekan Beton Dengan Benda Uji Silinder , 2011.
[2]  Mulyono,  T. Teknologi  Beton. Andi Publishing, 2014.
[3]  Ramadani,  H. Analisis  Pengaruh Penambahan  Serat  Bambu  Terhadap Kuat  Tarik  Belah  Beton  Dengan  FAS 0,4  Dan  FAS  0,6 .  Universitas  Medan Area. 2019.
[4]  ACI  Committe  544. State  Of  The  Art Report On Fiber Reinforced Concrete-Report:  ACI  544  IR-82. Farmington Hills: American
Concrete Institute, 1982.
[5]  Brindha,  S.  "Properties  of  Concrete Reinforced  With  Bamboo  Fibre", International  Journal  of  Innovative Research  in  Science,  Engineering  and Technology , 6 , 3809. 2017.
[6]  T.  Kardiyono. Teknologi  Beton . Yogyakarta: Nafiri, 1994.
[7]  T.  Kardiyono. Teknologi  Beton . Yogyakarta: Biro Penerbit, 2007.
[8] SNI. SNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural  Untuk  Bangunan  Gedung , 2013.
[9] Nuklirullah, M. "Pengaruh Penambahan Serat  Goni  Terhadap  Kuat  Tekan  dan Tarik Beton", Journal Civronlit Unbari , pp. 34–39. 2018.
[10]  Suhardiman,  M..  "Kajian  Pengaruh Penambahan Serat Bambu Ori Tehadap Kuat  Tekan  Dan  Kuat  Tarik  Beton", Jurnal Teknik , vol 1, pp. 88–94. 2011.
[11] Neville, A. M. Properties of Concrete . Pearson Education Limited, 2011.